日本包装学会誌 Vol.20 No.６（2011）

一般論文～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

架橋構造を導入したシリカ/ポリビニルアルコー
ル有機－無機ハイブリッドガスバリア膜の作製―クエン酸の効果―
木 下

侑 亮＊、芦 原

宏＊、橋 本有 史＊、蔵 岡孝 治＊

Preparation of Silica/Poly(Vinyl Alcohol) Hybrid Gas Barrier Membranewith Cross-linked Structure－Effect of Addition of Citric Acid－
Yusuke KINOSHITA *, Hiroshi ASHIHARA *, Arifumi HASHIMOTO * and Koji KURAOKA *ゾル－ゲル法により、架橋構造を導入したシリカ/ポリビニルアルコール(PVA)有機－無機ハイブリッドガスバリア膜を作製した。検討した中で最も高い水蒸気バリア性を示した膜は、架橋温度が 60℃、クエン酸の添加量が PVA に対して 50wt%の条件で作製した膜であった。TG/DTA 測定では、クエン酸を添加した膜の方がクエン酸を添加していない膜よりも、600℃付近に現れる DTA 曲線の発熱ピークが高温側へシフトしたことから、作製した膜に架橋構造が導入されていることが分かった。また、作製した膜における有機成分の分散状態の評価を行うために窒素吸着測定を行ったが、作製した膜は有機成分除去後に半径 5nm 以下の細孔が存在しており、有機成分と無機成分が分子レベルで分散し、ハ
イブリッド化していると考えられた。また、架橋剤としてマレイン酸、クエン酸をそれぞれ添加して作製した膜を比較した結果、クエン酸を用いて作製した膜の方が透湿度は低かったが、これはクエン酸の方が PVA の膨潤を効率よく抑制できるからであると考えられた。

Silica/poly(vinyl alcohol) organic-inorganic hybrid gas barrier membranes with cross-linked
structures were prepared by sol-gel method using silicon alkoxides, poly(vinyl alcohol) and citric acid.
For the highest barrier against water vapor, the amount of citric acid and the cured temperature were
50wt% to PVA and 60℃, respectively. The peak around 600℃ in DTA curve shifted to higher
temperature as citric acid content increased. Therefore cross-linked structures were introduced in the
hybrid membranes. Nitrogen adsorption measurement was done to evaluate dispersion of organic
segments in the membranes. It was found that there were meso-pores (with radius less than 5nm) in themembrane, and it was suggested that inorganic segments and organic ones were dispersed at molecularlevel. It was observed that hybrid membrane containing citric acid was lower water vapor transmission
rate than one containing maleic acid because the hybrid membrane containing citric acid was more
efficient in suppression of swelling.

＊神戸大学大学院海事科学研究科 〒658-0022 神戸市東灘区深江南町 5-1-1 TEL:078-431-6332
Graduate School of Maritime Sciences, Kobe University, 5-1-1, Fukae-minami, Higashi-Nada, Kobe 658-0022, Japan
著者連絡先 (e-mail:kuraoka@maritime.kobe-u.ac.jp)－ 493－

架橋構造を導入したシリカ/ポリビニルアルコール有機－無機ハイブリッドガスバリア膜の作製

キーワード：有機－無機ハイブリッド、ゾル－ゲル法、シリカ、ガスバリア、ポリビニルアルコー
ル、クエン酸、架橋
Keywords : organic-inorganic hybrid, sol-gel method, silica, gas barrier, poly(vinyl alcohol) , citric acid,cross-link

1.

緒言

潤を抑制するため、マレイン酸を用いてシリ高い水蒸気・酸素バリア性を有する膜は食カ/PVA 有機－無機ハイブリッドガスバリア

品包装材として必要とされており、現在も、膜に架橋構造を導入した膜を作製し、その水さらに高性能な膜を開発するために研究が蒸気バリア性向上効果について確認した 5)。

行われている。特に、これまでに高い水蒸

本報では、架橋剤としてクエン酸を用いて有気・酸素バリア性を有するために使用されて機-無機ハイブリッドガスバリア膜を作製し、きたポリ塩化ビニリデン(PVDC)がその構造

その膜特性について報告する。

に塩素を含有していることからその使用が敬遠され始めたために、構造内に塩素を含有

2.

実験

しない新規の水蒸気・酸素バリア性の高い膜

2.1 実験方法の登場が期待されている。そこで、構造内にゾル－ゲル法にて、有機－無機ハイブリッ

塩素を含有せず、生分解性を持ち、高い酸素

ドガスバリア膜の作製を行った。ゾルは、精バリア性を有することで知られるポリビニ

製水、メタノール(CH3OH)、触媒として硝酸、ルアルコール(PVA)に注目が集まっている。

そして有機成分としてポリビニルアルコール

しかし、PVA は湿度の上昇と共にガスバリア(PVA、平均重合度約 500、けん化度 86~90mol%、性が低下することが大きな問題であり、これ

和光純薬工業（株）) 、無機成分としてテトまで加湿下でのガスバリア性向上を目的とラエトキシシラン(TEOS、Si(OC2H5)4、関東化

1)

してポリエチレンとの共重合体 の開発等が学（株）)、メチルトリエトキシシラン(MeTEOS、行われてきた。このような背景の中、これま

CH3Si(OC2H5)3、信越化学工業（株）) 、またでに当研究室ではシリカ/PVA 有機－無機ハ

架橋剤としてクエン酸(CA)（和光純薬工業

イブリッドガスバリア膜を作製しており、シ（株））を Table1 の組成で秤量し、撹拌する

リカと PVA をハイブリッド化することで水ことにより調製した。Table1 には作製したサ蒸気バリア性が向上することを確認していンプル名を共に記載する。サンプル名のハイ

る2）,3）,4)。しかし、さらなる水蒸気バリア性

フンの後に表記している数字は架橋温度であの高い膜が求められており、我々は当該有機る。調製したゾルを、スピンコータ(ACT-300A、－無機ハイブリッドガスバリア膜の水蒸気

アクティブ(株))を用いてプラスチックフィル

バリア性低下の原因となっている PVA の膨ム基材上へスピンコートし、所定の温度(架橋－ 494 －

日本包装学会誌 Vol.20 No.６（2011）

Table.1

The sol compositions (molar ratio) of the organic-inorganic hybrid membranesSol

Sol compositions（molar ratio）
TEOS

MeTEOS

H2O

HNO3

MeOH

PVA

CA

TM

-

TMC16

16wt%PVA

TMC34

0.75

0.25

28

0.01

2

40wt%Alkoxides

34wt%PVA

TMC50

50wt%PVA

TMC60

60wt%PVA温度)により 2 時間焼成後、マイクロ波を(株))による測定を行った。測定範囲は室温～

500W にて、10 分間照射することにより製膜

800℃、昇温速度 10℃/min とした。

した。基材として、酸素透過率測定を行う場
合はポリプロピレン(PP)(RX18、膜厚 70µm、

3.

結果と考察

φ70mm、東セロ(株))を、透湿度測定を行う場

3.1 水蒸気バリア性に対する架橋温度の影響

合はポリエチレンテレフタレート(PET)(S-25、50、60、70、80℃の架橋温度で作製したそ

膜厚 25µm、φ90mm、ユニチカ(株))を用いた。

れぞれの膜(TMC50-50、TMC50-60、TMC50-70、TMC50-80)に対して透湿度測定を行った。作

2.2 物性評価

製した膜の透湿度を Fig.1 に示す。検討した架作製した材料の酸素・水蒸気バリア性を評

橋温度範囲では、架橋温度を 60℃にした時が価するため、透湿度測定、酸素透過率測定を行った。透湿度測定については、防湿包装材22を行った。測定には恒温恒湿槽(AE-215、アド
バンテック東洋(株))を用い、40℃、相対湿度90%とした。酸素透過率測定は、プラスチッ
ク－フィルム及びシート－ガス透過度試験方法 (JIS-K7126-01)に準拠した気体透過率測定

Water vapor transmission rate
(g・m-2・day-1)

料の透湿度試験方法(JIS Z0208)に準拠し試験器(K-315N、ツクバリカセイキ(株))を用い、

20

TM
18

16

TMC50-70

TMC50-50
TMC50-60

TMC50-80

14

Membrane

温度は 40℃、相対湿度は 0%とした。さらに架橋剤添加効果を熱挙動から比較、検討する
た め 、 示 差 熱 / 熱 重 量 (TG/DTA) 測 定 装 置(TG/DTA6300、 セイコーインスツルメンツ

Fig.1 Water vapor transmission rates of the hybrid
membranes(TM, TMC50-50, TMC50-60, TMC50-70
and TMC50-80)－ 495－

架橋構造を導入したシリカ/ポリビニルアルコール有機－無機ハイブリッドガスバリア膜の作製

最も高い水蒸気バリア性を示した。これは架添加すると水蒸気バリア性は低下しているこ橋温度が低いと架橋反応が不十分なため、とが分かる。これは膜中のクエン酸濃度が増

PVA の膨潤が抑制されず、逆に架橋温度が高加することで、クエン酸 1 分子当たりのカル

い場合は、溶媒の蒸発速度が大きく、十分な

ボキシル基の反応率が減少し、未反応のカル

シリカ骨格を形成する前に溶媒が蒸発するこ

ボキシル基を持つクエン酸が増加するためにとによって密な構造になりにくいため、水蒸架橋構造が導入されづらくなり、PVA の膨潤

気バリア性が低下したと考えられる。

が抑制されにくくなった結果、透湿度が低下しなかったと考えられる。
架橋剤を添加していないゾルを用いて作製

3.2 水蒸気バリア性に対するクエン酸添加量のした TM、最も水蒸気バリア性の高かった

影響
クエン酸を PVA に対して 16、34、50、60wt%

TMC50-60 のコーティング層の透湿度を PET、を 添 加 し た 膜 (TMC16-60 、 TMC34-60 、

PVDC の文献値と共に Fig.3 に示す。コーティ

TMC50-60、TMC60-60)を作製し、透湿度測定

ング層の透湿度は、基材である PET、作製後を行った。架橋温度は 3.1 で検討した膜の中の膜の膜厚を測定し、多層膜全体の透湿度とで、最も水蒸気バリア性の高かった 60℃とし各々の膜の透湿度の関係式を用いて計算した。

た。Fig.2 に作製した膜の透湿度を示す。Fig.2

測定した TM、TMC50-60 の膜厚は、それぞれよりクエン酸添加量が増加するにつれて、水

2.5μm、2.1μm であった。その関係式は、蒸気バリア性が向上しているが、60wt%以上
(式 1)

25

22
20

20

TM
TMC16-60

18

TMC60-60

TMC34-60
16

TMC50-60
14

Water vapor transmission rate
(g・m-2・day-1)

Water vapor transmission rate
(g・m-2・day-1)

24

12

15

PET
TM

10

TMC50-60
5PVDC
0Membrane

MembraneFig.2 Water vapor transmission rates of the hybrid
membranes (TM, TMC16-60, TMC34-60, TMC50-60
and TMC60-60)

Fig.3 Water vapor transmission rates of the hybrid
membranes (PET, TM, TMC50-60 and PVDC)－ 496 －

日本包装学会誌 Vol.20 No.６（2011）である 6)。ここで、多層膜全体、ハイブリッ

TM、TMC50-60 の酸素透過係数、及び PP、ド膜および PET の水蒸気透過係数はそれぞ

PVDC、PVA の文献値を Fig.4 に示す。酸素透

れ P、PHy、PPET、多層膜全体、ハイブリッド

過係数は、3.2 で水蒸気透過係数を計算した時膜および PET の膜厚はそれぞれ L、LHy、LPETと同様に、(式 1)の関係式を用いてコーティン

であるである。それぞれの水蒸気透過係数かグ層の酸素透過係数を求めた。測定した TM、ら膜厚が 25μm の時の透湿度を算出し、既存

TMC50-60 の膜厚は、それぞれ 2.5μm、2.1の膜と比較を行った。TM、TMC50-60 の透湿

μ m で あ っ た 。 ま た 、 求 め た TM 及 び

度はそれぞれ 17.7、6.2 g·m-2·day-1 であり、TMC50-60 の酸素透過係数はそれぞれ 1.2×

TMC50-60 の透湿度は TM と比べおよそ 1/3

10-19、1.4×10-19 mol·m·m·-2·s-1·Pa-1 であった。

に低下した。また、既存の膜と比較すると、

TMC50-60 の酸素透過係数は乾燥状態での

-2

-1 7)

であ

PVA の文献値 1.7×10-19 (20℃)9)と同程度となり、今回作製した膜の中で最も透湿度の低かっており、酸素バリア性についても高い性能った TMC50-60 でも透湿度は 6 倍程度に達すを有していることが分かった。

PVDC の文献値の透湿度は 1g·m ·day

るが、PVA の文献値の透湿度は 306(膜厚 100μm)g·m-2·day-1 であり 8)、シリカとハイブリ

3.4 クエン酸添加量の耐熱性への影響

ッド化し、さらに架橋構造を導入することでFig.5 に TM、TMC50-60 の TG/DTA 測定結PVA の膨潤が抑制され、高い水蒸気バリア性果を示す。Fig.5A に室温から 800℃の間のを示すことが分かった。

TG/DTA 曲線を、Fig.5B には 550~700℃間のDTA 曲線を示す。Fig.5B の発熱ピークに注目すると、TM より TMC50-60 の方が高温側に10-14現れているが、このピークは有機成分が燃焼する際に現れる発熱ピークであると考えられ

10-15

Permeability coefficient(mol･m･m-2･s-1･Pa-1)

PPる。これは膜内で、クエン酸と PVA が脱水縮10-16合し、架橋反応が起こることによって高分子
10-17化したため、燃焼温度が上昇したものと考え

PVDC
10

-18

10

-19

TM

られる。この結果から、クエン酸によってシ

TMC50-60 PVA

リカ/PVA のハイブリッド膜中に架橋構造が導入されていることが示唆された。

10-20

Membrane

3.5 膜中の有機成分の分散状態
Fig.4 Oxygen Permeability coefficient of the hybrid
membranes (PP, PVDC, TM, TMC50-60 and PVA)
3.3 既存の膜との酸素バリア性の比較作製した膜中の有機成分の分散状態を評価するため、最も水蒸気バリア性に優れた－ 497－

架橋構造を導入したシリカ/ポリビニルアルコール有機－無機ハイブリッドガスバリア膜の作製

150

150

TM
TMC50-60

125

0

100

-25

TG(%)

75
50

DTA(μV)100

DTA(μV)TM
TMC50-60

125

-50

25

75
50
25
0

0
-75

-25
0

300

-25
500

600

550

600

650

700

750

800

Temperature(℃)

Temperature(℃)

Fig.5 Thermal behaviors of the hybrid membranes (TM and TMC50-60)(A) TG/DTA curves between ambient temperature and 800℃
(B) DTA curves between 500℃ and 800℃

TMC50-60 について窒素吸着試験を行った。

に-196℃における TMC50-60 の窒素の吸脱着

窒素吸着試験には自動比表面積/細孔分布測

等温線を示す。測定した吸脱着等温線は、定装置(BELSORP-miniⅡ、日本ベル(株))を用

BDDT 分類のⅣ型であった 12)。この型の吸脱いた。有機成分の分散状態の評価を行った既

着等温線を示す物質は、メソ孔を有すること

報 10), 11)と同様の条件で焼成(600℃24 時間)し、が知られており、Fig.7 の BJH 法 13)により解有機成分を除去した後に試験を行った。Fig.6

析した細孔径分布に示すように、半径 5nm 以下の細孔が存在していることが分かった。ポAmount of adsorbed N2 (ml(STP)・g-1)

220

リエチレングリコール(PEG)と SiO2-ZrO2 多孔

200

質ガラスからなる材料では、本測定結果と同180様に半径 5nm 以下の細孔が形成されており

160
140

10)

120

、有機成分の PEG が折れ曲がることなく

SiO2-ZrO2 マトリックス中に分散していると10080考えられている。PVA と PEG の分子構造が6040

類似しており、細孔径もほぼ同じことから類TMC50-60 Ads
TMC50-60 Des

20

推すると、PVA とクエン酸はシリカ中に均一

0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Relative pressure (P/P0)

Fig.6 Adsorption-desorption isotherm of the hybrid
membrane (TMC50-60); open symbols: adsorption,solid symbols: desorptionに分散していると考えられる。

3.6 架橋剤の比較－ 498 －

既報 5)の中で最も透湿度の低かったのは、

日本包装学会誌 Vol.20 No.６（2011）

あった。それら二者間では、マレイン酸とク

Differential pore volume (mm3・nm-1・g-1)

400

TMC50-60

350

エン酸の添加量が異なっているが、これは架300

橋剤それぞれのカルボキシル基の膜中濃度を250等しくさせたためである。したがって、

200

TMC50-60 の方が、TMM45-60 よりも透湿度150が低かった原因は架橋構造の違いにあると考100えられる。Fig.8 は架橋剤のカルボキシル基が50全て異なる PVA と反応した時の模式図であ0る。Fig.8A に示すように、マレイン酸は 1 分
110子に対し 1 対の PVA 間の膨潤を抑制する。しPore radius (nm)かし、クエン酸は 1 分子に対し 3 対の PVA 間
Fig.7 Pore size distribution of the hybrid membraneの膨潤を抑制する可能性がある(Fig.8B)。この(TMC50-60)

ように、クエン酸の方が効率よく PVA の膨潤を抑制できるため、透湿度は TMC50-60 の方

架橋温度 60℃、マレイン酸を PVA に対してが TMM45-60 よりも低くなったと考えられる。

45wt% 添 加 し た ゾ ル で 作 製 し た 膜(TMM45-60)であり、その透湿度は 9.3g·m-2·

4.

結論

day-1 であった。一方、本論文で最も透湿度の低い TMC50-60 の透湿度は 6.2g·m-2·day-1 でA架橋構造を導入したシリカ/PVA 有機－無B

Fig.8 Schematic representations of of cross-linked structure in the membrane(A) Cross-linked structure with PVA and maleic acid(B) Cross-linked structure with PVA and citric acid

－ 499－

架橋構造を導入したシリカ/ポリビニルアルコール有機－無機ハイブリッドガスバリア膜の作製

機ハイブリッドガスバリア膜を、ゾル－ゲル修], 21 世紀包装研究協会編), 日刊工業法により作製した。最も高い水蒸気バリア性

新聞社, p.46(2002)を示した膜は、架橋温度を 60℃とし、PVA に７）葛良忠彦, “機能性包装入門”(新田茂夫[監対してクエン酸を 50wt%加えた膜であった。

修], 21 世紀包装研究協会編), 日刊工業

TG/DTA 測定の結果、TM より TMC50-60 の新聞社, p.43(2002)

方が 600℃付近の発熱ピークはより高温側に

８） 高分子学会高分子と吸湿委員会“材料と現れた。この結果より、クエン酸は PVA と架水分ハンドブック”(高分子学会高分子と橋していると考えられた。また、所定の時間

吸湿委員会編), 共立出版, p.331(1968)

焼成した膜に対して窒素吸着試験を行った結

９）仲川勤, “膜学入門” 喜多見書房,
p.273(1985)

果、半径 5nm 以下の細孔の存在しており、既報の論文と比較した結果、シリカと PVA、ク10）矢沢哲夫, 三宅明子, 田中博史, 日本セラ

エン酸は分子レベルで分散していると考えら

ミ ッ ク ス 協 会 学 術 論 文 誌 , 99(11),れた。また、架橋剤としてマレイン酸、クエ

1094-1097(1991)

ン酸をそれぞれ添加して作製した膜を比較し

11）畑あゆみ, 蔵岡孝治, 日本包装学会誌,
19(6), 475-481(2010)

た結果、クエン酸を用いて作製した膜の方が透湿度は低かったが、これはクエン酸の方が12） 新藤精一, 石川達雄, 阿部郁夫, “吸着のPVA の膨潤を効率よく抑制できるからである

科学” 丸善株式会社, p.28(2001)13）E. P. Barrett, L. G. Joyner, P. H. Halenda,と考えられた。

Journal of American Chemical Society, 73,
373-380(1951)<参考文献>
１）猪狩恭一郎, 工業材料, 51(12), 46(2003)
２）K. Kuraoka, A. Hashimoto, H. Ashihara,（原稿受付 2011 年 7 月 27 日）

Desalination and Water Treatment, 17 ,（審査受理 2011 年 9 月 20 日）

66–71(2010)３）蔵岡孝治, 芦原宏, 橋本有史, 日本包装学
会誌, 18(2) , 141-148(2009)４） K. Kuraoka and A. Hashimoto, J. Ceram.
Soc. Japan, 116(7), 832(2008)５）木下侑亮, 芦原宏, 橋本有史, 蔵岡孝治,
日本包装学会誌, 20(1) , 35-41(2011)
６）葛良忠彦, “機能性包装入門”(新田茂夫[監－ 500 －